vom 17. Fehruar 1876. 113 



Zink indirect nachgewiesen, dass durch Aufnahme der latenten 

 Schmelzwärme eine sprungweise Erhöhung des Leitungswider- 

 standes eintritt. Diese Erhöhung beginnt schon in geringem 

 Maasse vor der Schmelztemperatur und dauert nach Eintritt des 

 flüssigen Zustandes noch fort — was man vielleicht durch eine 

 schon beginnende und noch nicht ganz vollendete Schmelzung er- 

 klären kann. — Nach meinen früheren Versuchen, die für das 

 Zinn in Fig. 4 graphisch dargestellt sind, würde die Widerstands- 

 zunahme des Zinns nach Aufnahme der latenten Schmelzwärme 

 etwa der durch eine Temperaturzunahme um ca. 511° C. hervor- 

 gerufenen entsprechen. Rudberg^) giebt die latente Schmelz- 

 wärme des Zinns auf 13,314, Person 2) auf 14,25 an. Nimmt 

 man die specifische Wärme des Zinns zu 0,051 an, so würde die 

 absolute Wärmemenge des Zinns in der Nähe seines Schmelzpunktes 

 ca. 25,3 Wärmeeinheiten betragen, wenn man die Veränderung der 

 specifischen Wärme in der Nähe des Schmelzpunktes ausser Be- 

 tracht lässt, und die durch den Schmelzvorgang hinzutretende 

 Wärmemenge dürfte nur einer Temperaturerhöhung von 259° ent- 

 sprechen. Pliernach vergrössern beim Zinn latente und freie Wärme 

 den Leitungswiderstand nicht in gleichem Maasse, sondern es ist 

 der Einfluss der latenten Wärme nahe doppelt so gross wie der 

 der freien. 



Wenn es hiernach auch nicht zulässig ist, den Arndsen'schen 

 Satz dahin zu erweitern, dass der Leitungswiderstand der reinen 

 Metalle allgemein, also auch im geschmolzenen Zustande der ab- 

 soluten Wärmemenge äquivalent ist, so bleibt es doch das am 

 meisten characteristische Merkmal des Metalles, dass sein Leitungs- 

 widerstand sowohl mit der Temperatur^ als mit der latenten Wärme, 

 die es aufnimmt, zunimmt. Es gilt dies auch von den Legirungen. 

 Dass der Widerstand der sogenannten chemischen Legirungen 

 grösser ist, wie der der gesonderten Metalle, aus denen sie be- 

 stehen, erklärt sich dadurch, dass sie beim Erstarren latente Wärme 

 zurückbehalten, wie dui-ch Rudberg^) und Andere constatirt ist. 



Nimmt man die obige Definition für das Metall an, so kann 



*) Pogg. Ann. Bd. 19, S. 133. 

 ^) Pogg. Ann. Bd. 146, S. 300. 

 3) Pogg. Ann. Bd. 121, S. 460. 



